B IOO 
minéraux sont cimentés par une matière verte, argileuse, exces¬ 
sivement fine. 
En certains endroits, spécialement au voisinage des fossiles, la 
calcite se substitue parfois au ciment vert ; parfois aussi, surtout 
dans les poudingues de l'échantillon C, elle est complètement 
colorée en vert par ce dernier. 
Pour l’extraire de la roche, celle-ci fut triturée dans un mortier 
en présence d’eau distillée. La substance verte peut, pendant des 
jours, rester en suspension dans l’eau, grâce à l’extrême finesse de 
ces grains. Le sable et les autres minéraux se précipitent plus 
rapidement. Après un grand nombre de décantations successives, 
il ne se déposait sur le fond des grands cylindres en verre 
employés pour ces opérations, que de la matière verte presque 
pure. Malheureusement la roche primitive contenait aussi en quan¬ 
tité appréciable du quartz poussiéreux ; on sait que celui-ci se 
comporte dans l’eau à peu près comme de l’argile et il futimpossible 
d’en débarrasser complètement la substance.en question. Celle-ci 
fut finalement recueillie sur un filtre. Examinée au microscope 
polarisant, elle n’offrait rien de caractéristique ; elle était opaque 
et devenait plus ou moins translucide lorsqu’on l’imprégnait de 
glycérine ; elle avait une belle couleur verte quand elle était 
humectée, mais pâlissait considérablement par l’évaporation de 
l’eau. En se désséchant, elle se fendille en plaquettes. Celles-ci 
furent réduites en poudre. 
La densité de la substance, déterminée à l’aide du pycnomètre, 
est de 2,345. 
Dans le tube fermé elle donne d'abord de l’eau, puis change de 
couleur et prend une teinte brunâtre. Sur le charbon elle fond en 
une masse vitreuse noire, magnétique. 
I. 0,6112 gr. de cette substance séchée à no° et traitée par le 
carbonate de sodium, donna: o, 3 i 85 gr. de silice,o, 1496 gr. d’oxyde 
de fer et d’aluminium, 0,0249 8 T * d’oxyde de calcium et 0,0712 gr. 
de pyro-pliosphate de magnésium correspondant à 0,0258 gr. 
d’oxyde de magnésium. 
Pour séparer l’oxyde de fer de l’oxyde d’aluminium, le précipité 
fut fondu avec le sulfate acide de potassium et le sel ferrique ainsi 
formé réduit par l’hydrogène sulfuré ; pour l’oxyder à nouveau, 
on employa 12 ,5 cc. d’une solution N/10 de permanganate de potas¬ 
sium. 
